zur Bestimmung der Druckfestigkeit von Gesteinen. 



123 



körpern dann gewonnen, wenn zwischen letzteren und den 

 harten Platten der Maschine Druckausgleicher in Gestalt 

 schicklich montierter Gummipolster angebracht waren. Eine 

 entsprechende Darlegung, die sich im übrigen auf eine weniger 

 druckfeste Sorte von Carraramarmor bezieht, ist in Fig. 3 

 wiedergegeben: die Druckfestigkeitslinie verläuft, abgesehen 

 von Schwankungen, die durch unvermeidliche Versuchsfehler 

 bedingt werden, von vornherein wagerecht. 



1600 



noo 



1200 

 1000 

 800 

 600 



































& 

 ■8- 

































































t- 













































































1 



öhe , 



'7i m 



m 



























15 30 45 60 75 90 705 120 735 150 165 180 195 210 225 



Fig. 3. Versuchsreihe mit Marmorprobekörpern kreisförmigen Querschnitts 

 (50 mm Durchmesser) ; zwischen Probekörper und Platten der Presse 

 Gummipolster als Druckausgleicher. 



In einfacherer Weise als durch Gummipolster (die eine 

 Montierung durch zusammenhaltende Blechkapseln erfordern) 

 erzielt man eine in weiten Grenzen noch gleichmäßige Druck- 

 verteilung durch Verwendung von Papierzwischenlagen (15 Blatt 

 Fließpapier zu Pappe gepreßt) zwischen Probekörper und 

 harten Platten der Maschine. Für solche Versuchsanordnung 

 gelten nachstehende Diagramme 4 und 5. 



Fig. 4 und 5 zeigen, daß von etwa 60 mm Höhe des 

 Marmorprobekörpers an praktisch gleichmäßige Zahlen er- 

 reicht wurden. 



Es führten beim Marmor von Carrara also folgende Ver- 

 suchsarten zur gewünschten Zahl der Idealfestigkeit: 



1. Zerdrücken der Probekörper zwischen harten 

 Platten. Benutzung von Probestücken, deren Länge 

 das 2,5fache ihres Durchmessers oder mehr beträgt. 



